ЭТЮДЫ 110 КРИСТАЛЛОГЕНЕЗИСУ. 
59 
XII. 
Вліяніе температуры на кристаллически габитусъ NaCI0 3 въ присутствіи Na 2 S0 4 , NiSO,, 
CuS0 4 и NaN0 3 . 
Еслп принять во внпманіе указаніе на образованіе тетраэдрпческихъ кристалловъ 
NaC10 3 и въ чистомъ водномъ растворѣ, если только температура, при которой происхо- 
дить кристаллизація. ниже 0 (сл. стр. 2), то становится очевидной аналогія между пони- 
женіемъ температуры и дѣйствіемъ постороннихъ веществъ: послѣднія дѣйствуютъ также, 
какъ и низкая температура. Отсюда дальнѣйшій выводъ: повышеніемъ температуры можно 
ослабить и даже совершенно уничтожить вліяніе на кристаллическій габитусъ посторон- 
ппхъ примѣсей. Таковы соображенія, руководившія постановкой ниже описанныхъ опы- 
товъ и выборомъ температуры г ). 
Взято по 25 к. с. насыщеннаго при 19° С раствора NaC10 3 . Къ нему прибавлено Кристаллиза- 
. _ " ція въ при- 
0,5 гр. Na 2 b0 4 , такъ что отношеніе NaL10 3 къ Ма 2 ь0 4 было близко 35,6 : 1, т.е. отеоше- сутствіи 
нію, при которомъ, какъ показали предшествовавшіе опыты, начинается образованіе те- Na 2 S0 4- 
траэдрическихъ кристалловъ NaC10 3 . Растворъ оставленъ при t°35 — 40° С. Черезъ сутки 
изъ него выдѣлилось четыре довольно крупныхъ кристалла NaC10 3 кубической Формы безъ 
призиаковъ какихъ либо комбинаціонныхъ Формъ. 
Тотъ же растворъ и при тѣхъ же условіяхъ (t° 35 — 40° С) былъ оставленъ на дру- 
гіе сутки. 
На другой день изъ раствора выдѣлилось большое количество кристалловъ NaC10 3 . 
Всѣ они имѣли кубическій габитусъ. Комбинаціонныя Формы {110} и {210}, замѣтныя 
почти на всѣхъ кристаллахъ, имѣютъ видъ очень узенькихъ полосокъ. Грани {111} встрѣ- 
чены на немногихъ кристаллахъ, въ одиночку и слабо развиты. 
Слитый съ кристалловъ растворъ, при охлажденіи сталъ быстро выдѣлять кристаллики 
NaCl0 3 тетраэдрическаго габитуса. Растворъ снова оставленъ при t° 35 — 40° С. Черезъ 
ЗУ 2 часа собрано довольно значительное количество мелкихъ кристалликовъ NaC10 3 куби- 
1) Случайный и отрывочный свѣдѣнія о вліяніи 
температуры на кристаллическій габитусъ кое-гдѣ 
встрѣчаются пъ минералогической литературѣ. 
По Р. Hautefeuille'fo и А. Реггеу «кенакитъ 
при искусственномъ полученіи плавленіемъ смѣси окиси 
бериллія и кремнезема съ ванадіеволитіевой и углели- 
тіевой солью образуетъ кристаллы ромбоэдрическаго 
габитуса, если температура плавленія не превышала 
600°, и призматическаго, если температура была выше 
1000° (Р. Hautefeuille et А. Реггеу. Sur 1а рго- 
duction de la phenacite et de l'emeraude. C. R. 188S. 
CVI, p. 1800). 
Точно также Р. Hautefeuille наблюдалъ измѣ- 
неніе кристаллическаго габитуса кварца, при искус- 
ственномъ полученіи его изъ аморфной кислоты пла- 
вленіемъ ея съ вольорамовонатріевой солью; именно 
при болѣе высокихъ температурахъ кристаллы были 
менѣе богаты комбинациями, нежели при температурѣ 
болѣе низкой. При употребленіи въ качествѣ плавня 
вольФрамоволиті-евой соли наблюдается сильное удли- 
неніе по вертикальной оси (Р. Hautefeuille. Repro- 
ductiou du quarz par la voie seche. C. R. 1878. LXXXV1, 
p. 1194). Свѣдѣнія эти заимствованы мною изъ труда 
П. Червинскаго «Искусственное полученіе минера- 
ловъ. 1903 — 1906». См. также А. S. Eakle. Beiträge zur 
krystallographiscben Keimtniss der überjodsauren und 
jodsauren Salze. Zeitschr. f. Krystall., XXVI Bd.; 558. 
1896. 
8* 
